مثبط اللهب
[[ملف:Flame Retardant Research - LDH materials (16241017250).jpg|تصغير|200بك|يسار]]
'''مثبطات اللهب''' هي [[مادة كيميائية|مواد كيميائية]] تضاف إلى المواد المصنّعة مثل [[لدائن|اللدائن]] و[[نسيج (توضيح)|الأنسجة]] المختلفة، وذلك من أجل تثبيط أو منع أو تأخير تشكل [[لهب|اللهب]] في حال حدوث [[حريق]].

عادة ما تمزج مثبطات اللهب مع المادة الأساسية المكونة وتدعى حينها مثبطات اللهب المضافة، أو أن تجري معالجة المادة معها أثناء تصنيعها، وتدعى حينها مثبطات اللهب الفعالة أو النشيطة.<ref>{{استشهاد بتقرير |مؤلف=U.S. Environmental Protection Agency |سنة=2005 |عنوان=Environmental Profiles of Chemical Flame-Retardant Alternatives for Low-Density Polyurethane Foam|مسار= https://www.epa.gov/saferchoice |docket=EPA 742-R-05-002A |تاريخ الوصول=4 April 2013 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20131018151752/http://www.epa.gov/dfe/pubs/flameret/ffr-alt.htm|تاريخ أرشيف=2013-10-18}}</ref>

== الأصناف ==
يمكن أن تصنف مثبطات اللهب، إن كانت مضافة أو فعالة، إلى عدة أصناف مختلفة وذلك حسب التركيب الكيميائي إلى:
* [[معدن|المعادن]]، مثل الحاوية على [[هيدروكسيد الألومنيوم]] (ATH) [[بوكسيت|كالبوكسيت]]، أو الحاوية على [[هيدروكسيد المغنيسيوم|هيدروكسيد المغنسيوم]] (MDH) [[بروسيت (معدن)|كالبروسيت]]، أو [[هنتيت|الهنتيت]] أو [[هيدرومغنسيت|الهيدرومغنسيت]]،<ref name=Rev1>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Hollingbery|الأول=LA|مؤلف2=Hull TR|عنوان=The Thermal Decomposition of Huntite and Hydromagnesite|صحيفة=Thermochimica Acta |سنة=2010 |المجلد=509 |العدد=1–2|صفحات=1–11|مسار= http://clok.uclan.ac.uk/1139 |doi=10.1016/j.tca.2010.06.012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181106193945/http://clok.uclan.ac.uk/1139/|تاريخ أرشيف=2018-11-06}}</ref><ref name=Rev2>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير= Hollingbery |الأول=LA|مؤلف2=Hull TR|عنوان=The Fire Retardant Behaviour of Huntite and Hydromagnesite - A Review|صحيفة=Polymer Degradation and Stability |سنة=2010 |المجلد=95 |العدد=12 |صفحات=2213–2225 |مسار= http://clok.uclan.ac.uk/1432 |doi=10.1016/j.polymdegradstab.2010.08.019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181106194529/http://clok.uclan.ac.uk/1432/|تاريخ أرشيف=2018-11-06}}</ref><ref name=Fire1>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير= Hollingbery |الأول= LA|مؤلف2=Hull TR|عنوان=The Fire Retardant Effects of Huntite in Natural Mixtures with Hydromagnesite |صحيفة=Polymer Degradation and Stability |سنة=2012 |المجلد=97 |العدد=4 |صفحات=504–512 |مسار= http://clok.uclan.ac.uk/3420/ |doi=10.1016/j.polymdegradstab.2012.01.024|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181101003307/http://clok.uclan.ac.uk/3420/|تاريخ أرشيف=2018-11-01}}</ref><ref name=Therm1>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير= Hollingbery |الأول=LA |مؤلف2=Hull TR |عنوان=The Thermal Decomposition of Natural Mixtures of Huntite and Hydromagnesite|صحيفة=Thermochimica Acta |سنة=2012 |المجلد=528 |صفحات=45–52 |مسار= http://clok.uclan.ac.uk/3414 |doi=10.1016/j.tca.2011.11.002|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181101003148/http://clok.uclan.ac.uk/3414/|تاريخ أرشيف=2018-11-01}}</ref><ref name=Fire2>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Hull |الأول=TR |مؤلف2=Witkowski A |مؤلف3=Hollingbery LA |عنوان=Fire Retardant Action of Mineral Fillers|صحيفة=Polymer Degradation and Stability|سنة=2011|المجلد=96|العدد=8|صفحات=1462–1469|مسار= http://clok.uclan.ac.uk/2963 |doi=10.1016/j.polymdegradstab.2011.05.006|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181101003343/http://clok.uclan.ac.uk/2963/|تاريخ أرشيف=2018-11-01}}</ref> وذلك بالإضافة إلى العديد من [[هيدرات|الهيدرات]] و[[تآصل الفوسفور|الفوسفور الأحمر]] ومركبات [[بورون|البورون]]، خاصة [[بورات|البورات]].
* مركبات هالوجين عضوية، ويتضمن هذا الصنف [[مركب كلور عضوي|مركبات الكلور العضوية]] مثل مشتقات [[حمض الكلورنديك]] و[[ألكان|البرافينات]] [[هلجنة|المكلورة]]، بالإضافة إلى [[مركب بروم عضوي|مركبات البروم العضوية]] المستخدمة في تركيب [[مثبط لهب مبروم|مثبطات اللهب البرومية]] مثل [[عشاري برومو ثنائي فينيل الإيثر]] (decaBDE) أو [[رباعي برومو بيسفينول A]] {{فاصل}} (TBBPA) أو [[سداسي برومو حلقي الدوديكان]] (HBCD).
* [[مركب فوسفور عضوي|مركبات الفوسفور العضوية]]. وهذا الصنف من المركبات يتضمن [[فوسفات عضوي|مركبات الفوسفات العضوية]] مثل [[ثلاثي فينيل الفوسفات]] (TPP) أو [[ثلاثي كريسيل الفوسفات]] (TCP)، بالإضافة إلى [[فوسفون|الفوسفونات]] مثل [[ثنائي ميثيل ميثيل الفوسفونات]] (DMMP).<ref name=OP1>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=van der Veen|الأول=I|المؤلفون=de Boer, J|عنوان=Phosphorus flame retardants: Properties, production, environmental occurrence, toxicity and analysis |صحيفة=Chemosphere |سنة=2012 |المجلد=88 |العدد=10|صفحات=1119–1153 |doi= 10.1016/j.chemosphere.2012.03.067 |pmid=22537891}}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Weil |الأول=ED |عنوان=Flame Retardants for Plastics and Textiles: Practical Applications |سنة=2009|ناشر=Carl Hanser Verlag |مكان=Munich |ردمك=978-1-56990-454-1 |صفحة=97 |مسار=http://books.google.com/books?id=ZG9VFSBnIPAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false |مؤلف2=Levchik, SV| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200128192623/https://books.google.com/books?id=ZG9VFSBnIPAC&printsec=frontcover&hl=en#v=onepage&q&f=false | تاريخ أرشيف = 28 يناير 2020 }}</ref>

هناك صنف إضافي من مثبطات اللهب يكون تركيبها الكيميائي حاوي على كل من [[فسفور|الفوسفور]] و[[هالوجين|الهالوجين]]. هذه المركبات تتضمن [[مثالث (3،1-ثنائي كلورو-2-بروبيل) الفوسفات]] (TDCPP) أو مرابع (2-كلور إيثيل) ثنائي كلورو إيزوبنتيل ثنائي الفوسفات (V6).<ref name=OP1 />

== آلية العمل ==
تحتلف الآلية الأساسية في تثبيط اللهب حسب صنف مثبط اللهب وحسب نوع المادة المعالجة. إن كلاً من مثبطات اللهب المضافة أو الفعالة تعمل إما في الحالة البخارية (الغازية) أو الكثيفة (الصلبة).
=== تحلل ماص للحرارة ===
هناك بعض المواد عندما [[تحلل حراري|تتحلل حرارياً]] فإنها تفعل ذلك بأسلوب [[تفاعل ماص للحرارة|ماص للحرارة]]. من الأمثلة على ذلك [[هيدروكسيد|هيدروكسيدات]] الألومنيوم والمغنسيوم.<ref name=Rev1 /><ref name=Therm1 /><ref name=Fire2 /> إن تفاعل التحلل الماص للحرارة هذا يقوم بسحب الحرارة من المادة المعالجة مما يؤدي إلى تأخير في حدوث الاحتراق.
=== العزل الحراري ===
من إحدى وسائل تثبيط اللهب هو تشكيل حاجز [[عزل حراري]] بين الأقسام المحترقة وغير المحترقة. إن المواد التي تعمل وفق هذا الأسلوب هي مركبات الفوسفور العضوية غير الهالوجينية، حيث تشكل طبقة بوليمرية من [[حمض الفوسفوريك]].<ref name=OP1 />
=== تخميد الجذور الحرة في الحالة الغازية ===
تطلق المواد الكلورية أو البرومية عند خضوعها للتحلل الحراري غازات [[كلوريد الهيدروجين]] و[[بروميد الهيدروجين]]، والتي تتفاعل مع [[جذر كيميائي|الجذور الحرة]] عالية الفعالية من '''·'''H و '''·'''OH في اللهب، مما يؤدي إلى نشكيل جزيئات غير فعالة وجذور حرة من '''·'''Cl أو '''·'''Br، والتي لها نشاط كيميائي أقل من قريناتها من الهيدروجين والهيدروكسيل، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث إمكانية أقل من الاشتعال وفق الأكسدة الجذرية.

== طالع أيضاً ==
* [[مثبط الحريق]]
* [[مقاومة للنيران]]

== المراجع ==
{{مراجع}}

{{ضبط استنادي}}
{{حماية من الحريق}}
{{روابط شقيقة}}
{{شريط بوابات|الكيمياء|الكيمياء الحيوية|طب}}

[[تصنيف:مثبطات اللهب|*]]
[[تصنيف:قطن]]
مثبطات اللهب هي مواد كيميائية تضاف إلى المواد المصنّعة مثل اللدائن والأنسجة المختلفة، وذلك من أجل تثبيط أو منع أو تأخير تشكل اللهب في حال حدوث حريق.

عادة ما تمزج مثبطات اللهب مع المادة الأساسية المكونة وتدعى حينها مثبطات اللهب المضافة، أو أن تجري معالجة المادة معها أثناء تصنيعها، وتدعى حينها مثبطات اللهب الفعالة أو النشيطة.

 الأصناف 
يمكن أن تصنف مثبطات اللهب، إن كانت مضافة أو فعالة، إلى عدة أصناف مختلفة وذلك حسب التركيب الكيميائي إلى:
 المعادن، مثل الحاوية على هيدروكسيد الألومنيوم (ATH) كالبوكسيت، أو الحاوية على هيدروكسيد المغنسيوم (MDH) كالبروسيت، أو الهنتيت أو الهيدرومغنسيت، وذلك بالإضافة إلى العديد من الهيدرات والفوسفور الأحمر ومركبات البورون، خاصة البورات.
 مركبات هالوجين عضوية، ويتضمن هذا الصنف مركبات الكلور العضوية مثل مشتقات حمض الكلورنديك والبرافينات المكلورة، بالإضافة إلى مركبات البروم العضوية المستخدمة في تركيب مثبطات اللهب البرومية مثل عشاري برومو ثنائي فينيل الإيثر (decaBDE) أو رباعي برومو بيسفينول A  (TBBPA) أو سداسي برومو حلقي الدوديكان (HBCD).
 مركبات الفوسفور العضوية. وهذا الصنف من المركبات يتضمن مركبات الفوسفات العضوية مثل ثلاثي فينيل الفوسفات (TPP) أو ثلاثي كريسيل الفوسفات (TCP)، بالإضافة إلى الفوسفونات مثل ثنائي ميثيل ميثيل الفوسفونات (DMMP).

هناك صنف إضافي من مثبطات اللهب يكون تركيبها الكيميائي حاوي على كل من الفوسفور والهالوجين. هذه المركبات تتضمن مثالث (3،1-ثنائي كلورو-2-بروبيل) الفوسفات (TDCPP) أو مرابع (2-كلور إيثيل) ثنائي كلورو إيزوبنتيل ثنائي الفوسفات (V6).

 آلية العمل 
تحتلف الآلية الأساسية في تثبيط اللهب حسب صنف مثبط اللهب وحسب نوع المادة المعالجة. إن كلاً من مثبطات اللهب المضافة أو الفعالة تعمل إما في الحالة البخارية (الغازية) أو الكثيفة (الصلبة).
 تحلل ماص للحرارة 
هناك بعض المواد عندما تتحلل حرارياً فإنها تفعل ذلك بأسلوب ماص للحرارة. من الأمثلة على ذلك هيدروكسيدات الألومنيوم والمغنسيوم. إن تفاعل التحلل الماص للحرارة هذا يقوم بسحب الحرارة من المادة المعالجة مما يؤدي إلى تأخير في حدوث الاحتراق.
 العزل الحراري 
من إحدى وسائل تثبيط اللهب هو تشكيل حاجز عزل حراري بين الأقسام المحترقة وغير المحترقة. إن المواد التي تعمل وفق هذا الأسلوب هي مركبات الفوسفور العضوية غير الهالوجينية، حيث تشكل طبقة بوليمرية من حمض الفوسفوريك.
 تخميد الجذور الحرة في الحالة الغازية 
تطلق المواد الكلورية أو البرومية عند خضوعها للتحلل الحراري غازات كلوريد الهيدروجين وبروميد الهيدروجين، والتي تتفاعل مع الجذور الحرة عالية الفعالية من ·H و ·OH في اللهب، مما يؤدي إلى نشكيل جزيئات غير فعالة وجذور حرة من ·Cl أو ·Br، والتي لها نشاط كيميائي أقل من قريناتها من الهيدروجين والهيدروكسيل، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث إمكانية أقل من الاشتعال وفق الأكسدة الجذرية.

 طالع أيضاً 
 مثبط الحريق
 مقاومة للنيران

 المراجع 

*
تصنيف:قطن